iSgo ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'axe des abscisses en sens inverse de la précédente. Il existe donc un mélange eulec- 

 tique dont la composition est déterminée par la valeur o,iio du rapport R. Celle com- 

 position est voisine de celle du mélange Sb'S' -I- {Cu-S. 



Les mélanges qui contiennent jilus de a""' de Milfure cuivreux pour 1"°' de sulfure 

 d'antimoine donnent deux points de solidification très nets ; la température de la soli- 

 dification commençante, d'autant plus élevée que la proportion de sulfure cuivreux 

 est plus forte, et la température de la solidification finissante qui reste voisine de 570° 

 si l'on ne fait pas croître la proportion de sulfure cuivreux au delà de lo"""'. La tem- 

 pérature de 370", la seule que Ton trouve pour le mélange Sb^S^ -f- f (jU^S, ne corres- 

 pond à aucune particularité de la ligne de fusibilité. 



La température de la solidification commençante ne peut être déterminée avec exac- 

 titude que si l'on a soin d'éviter le phénomène de la surfusion qui se produit ici très 

 facilement. On observe même que le liquide qui devrait se solidifier le premier reste 

 en surfusion pendant que l'autre prend l'état solide, la surfusion cesse d'elle-même, 

 soit après la solidification totale de ce dernier, soit pendant cette solidification. Ainsi, 

 après avoir amené à 680" le mélange Sb-S*-H 3Cu-S, nous l'avons laissé refroidir; la 

 température, qui baissait d'abord régulièrement de un demi-degré par seconde, est 

 demeurée ensuite stationnaire et égale à 570° pendant 5 minutes; elle a baissé de 

 quelques degrés, puis s'est relevée rapidement jusqu'à 578" pour diminuer enfin cons- 

 tamment. 



En empêchant la surfusion, nous avons observé deux arrêts dans la 

 diminution de la teiTi|)érature, l'un à 607°, l'autre à la température de Syo" 

 trouvée précédemment. Nous avons observé des phénomènes analogues 

 avec le mélange Sb^S^-t- 5Cu-S; la température, après être restée station- 

 naire pendant 2 minutes (encore à 5'jo"), s'est relevée en 5 secondes jus- 

 qu'à 600°. Ici la surfusion du liquide, qui, en réalité, doit se solidifier 

 à 625° (nombre trouvé en évitant la surfiision), a cessé pendant la solidifi- 

 cation de l'autre liquide. 



En remplaçant dans les expériences précédentes le chlorure cuivreux 

 par le sulfure mercurique, nous avons pu construire une portion de la 

 ligne de fusibilité des mélanges obtenus. Celte ligne comprend encore 

 deux parties droites inclinées en sens inverse et dessinant un V. Il existe 

 donc aussi un mélange eutectique qui fond à une température voisine de 

 455° et dans lequel le rapport R de la masse de sulfure mercurique à la 

 masse totale du mélange a la valeur o,34. La température de soliililication 

 des mélanges plus riches en sulfure mercurique se détermine plus difficile- 

 ment; cela tient à ce que, aux températures auxquelles on doit amener les 

 mélanges pour les fondre, le sulfure mercurique se volatilise et va se con- 

 denser dans les parties les plus froides de l'appareil, entraînant avec lui un 

 peu de sulfure d'antimoine. Il faut, dans ce cas, s'arranger de manière que 



